72 — 
altes o* 187°/ () ; Ausdehnung in der Richtung der Spiegel für 
junges Holz 4/05°/ o; für altes 3*84%; in der Richtung der 
Jahresringe für junges Holz 6*56%, % ffir altes 7*o20/ 0 (Laves). 
Nach Weisbaclfis Versuchen: Zunahme in Folge der Durch- 
nässung am Volumen 7-5%; am Gewichte 70%. 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug parallel zur Faser: Mittelzahlen nach 
Chevandier-Wertheim: Elasticitätsgrenze 2*029 Kgr. ; Elasti- 
citatsmodul 1121*4 Kgr. ; Bruchgrenze 6*78 Kgr.; Bruchgrenze 
5*22 bis 7*16 Kgr. (Nördlinger). Belastung für die Elasticitäts¬ 
grenze 2*52 Kgr. ; die dabei eintretende Verlängerung T. 
absolute Festigkeit 5*22 bis 12*1 Kgr. (Karmarsch). 
b) Querfestigkeit. Zug im Sinne des Radius: 
Llasticitätsmodul 111*3 Kgr. ; Bruchgrenze 0*218 Kgr.; im 
Sin ne der Tangente: Elasticitätsmodul 102 Kgr. ; Bruch¬ 
grenze 0*408 Kgr. (Chevandier-Wertheim); Querfestigkeit 
nach Karmarsch: 0*22 bis 0*41 Kgr. 
c) B i e g u n g s f e s t i g* k e i t nach Nördlinger: 7 *05 bis 
10*25 Kgr. 
Härte. Ziemlich hart. 
Spaltbarkeit. Scliwerspaltig. 
Dauer. Der Witterung* ausgesetzt und im Freien von 
geringer Dauer; auch verfällt das junge Holz im Trockenen 
dem Splintkäfer. Im Boden ohne Dauer. 
Eigentümlichkeiten. Maserwuchs (bei welligem Ver¬ 
laufe der Fasern entsteht das sogenannte „ungarische Eschen¬ 
holz u ) 7 Frostrisse ; Kernfäule. 
Verwendung. Die Fourniere zu Möbeln,, besonders 
schön und lange nicht genügend gewürdigt: Fourniere von 
ungarischem Eschenholz. Dielen und Bretter für Wagner 
und Tischler. In der Wagnerei zu Deichseln ; Wagengestellen; 
ferner zu Holzschuhen ; landwirthschaftlichen Geräthen ; 
Leiterip Rechen ; Gabeln ; Fassreifen; Siebrändern ; Lanzen¬ 
schäften; Spazierstöcken; Axtstielen; Hopfenstangen. Bei 
Eisenbahnwaggons werden häufig die Wände aus Eschenholz 
